## PENGARUH VARIASI UKURAN BUTIRAN AGREGAT TERHADAP KUAT TEKAN BATA RINGAN JENIS CLC
Jusuf J. S. Pah 1 (yuserpbdaniel@yahoo.co.id) Krisogonus Sehandi 2 (gunsehandi@gmail.com) Rosmiyati A. Bella 3 (qazebo@yahoo.com)

## ABSTRAK
Bata  ringan  CLC  adalah  bata  yang  memiliki  berat  jenis  lebih  ringan  daripada  bata  pada umumnya dengan komposisi semen, pasir, air dan foam agent. Penelitian ini bertujuan mencari nilai  kuat  tekan  dan  berat  volume  bata  ringan  CLC  menggunakan  beberapa  variasi  ukuran butiran agregat. Variasi  yang digunakan  yaitu variasi A (1,18 < d ≤ 2,36  dan 4,75 < d ≤ 9,50), variasi B (0,60 < d ≤ 1,18 dan 2,36 < d ≤ 4,75), variasi C (0,30 < d ≤ 0,60 dan 1,18 < d ≤ 2,36), dan  variasi  D  (d ≤ 4,75).  Metode  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengujian  laboratorium  dengan membuat  bata  ringan  CLC  menggunakan  pasir  Takari  yang  telah  diayak  sesuai  ukuran  variasi yang  direncanakan.  Pengujian  kuat  tekan  dan  berat  volume  dilakukan  pada  bata  ringan  CLC berumur 7, 14, 21 dan 28 hari. Kuat tekan maksimum berasal dari variasi D sebesar 0,719 MPa, 0,753  MPa,  0,842  MPa,  0,897  MPa  secara  berturut-turut  selama  masa  perawatan.  Sementara berat volume maksimum juga dari variasi D selama masa perawatan secara berturut-turut sebesar 0,656 gr/cm 3 , 0,607 gr/cm 3 , 0,575 gr/cm 3 , 0,559 gr/cm 3 . Bata ringan dengan kinerja total terbaik berdasarkan  perbandingan  kuat  tekan  terhadap  densitas  dalam  penelitian  ini  adalah  bata  ringan yang dibuat dengan menggunakan variasi B.
Kata  Kunci:  Bata  ringan  CLC;  Variasi  ukuran  butiran  agregat;  Kuat  tekan;  Berat volume

## ABSTRACT
CLC  is  a  brick  that  has  lighter  density  compared  to  usual  brick  composed  by  cement,  sand, water and foam agent. This research aims to search compressive strength value and lightweight brick CLC density using several variations of aggregate grain size. Variations used are variation A (1.18 <d ≤ 2.36 and 4.75 <d ≤ 9.50), variation B (0.60 <d ≤ 1.18 and 2.36 <d ≤ 4.75 ), variation C (0.30 <d ≤ 0.60 and 1.18 <d ≤ 2.36), and variation D (d ≤ 4.75). This research used laboratory testing method by making lightweight bricks CLC using sifted Takari sand according to variation size  that  has  been  planned  before.  Testing  towards  compressive  strength  and  density  tested  on lightweight bricks CLC aged 7, 14, 21 and 28 days. Maximum compressive strength made using variation  D  in  the  amount  of  0.719  MPa,  0.753  MPa,  0.842  MPa,  0.897  MPa  in  a  row  during treatment  period.  While  the  maximum  density  also  came  from  variation  D  during  treatment period  in  a  row  in  amount  of  0.656  gr/cm3,  0.607  gr/cm3,  0.575  gr/cm3,  0.559  gr/cm3. Lightweight brick with the best quality based on the ratio of compressive strength to density in this research is a lightweight brick that made using variation B.
Keywords:  Lightweight  CLC  brick;  Agregate  size  variation;  Compressive  strength; Density

## PENDAHULUAN
Bata ringan adalah batu bata yang memiliki berat jenis (density) lebih ringan daripada bata pada umumnya.  Di  pasaran  terdapat  beberapa  jenis  bata  ringan,  salah  satunya  adalah  Cellular Lightweight  Concrete  (CLC).  Pada  umumnya  bahan  penyusun  bata  ringan  CLC  sendiri  adalah
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.
campuran dari semen portland, agregat halus,  air dan foam agent.  Bata ringan CLC diproduksi dengan memasukkan foam pada campuran mortar beton tanpa menyebabkan reaksi kimia. Foam agent befungsi untuk menstabilkan gelembung udara selama pencampuran dengan cepat. Bahan pembentuk  foam  agent  dapat  berupa  bahan  alami  dan  buatan  (Tansajaya  dan  Nadia,  2008). Dalam  perkembangannya,  industri  bata  ringan  CLC  menghadapi  tantangan  bagaimana meningkatkan kuat tekan bata ringan CLC, karena kuat tekan yang dihasilkan masih sangat kecil namun  tetap  menjaga  nilai  densitas  agar  tetap  ringan.  Oleh  karena  itu,  inovasi-inovasi  baru dalam  hal  pembuatan  bata  ringan  CLC  terus  bermunculan  baik  menyangkut  bahan  campuran maupun  komposisi  campuran  yang  digunakan  dalam  proses  pembuatannya.  Hal  ini  dibuktikan dengan  penelitian-penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya  tentang  bata  ringan  CLC. Beberapa  penelitian  tersebut  dilakukan  oleh  (Hunggurami,  Elia;  Bunganaen,  Wilhelmus; Muskanan, Richardo Y, 2014) yang melakukan penelitian eksperimental kuat tekan dan serapan air bata ringan CLC dengan tanah putih sebagai agregat. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa penggunaan  tanah  putih  sebagai  pengganti  agregat  halus  (pasir)  dalam  campuran  bata  ringan cellular  lightweight  concrete  (CLC)  mengakibatkan  peningkatan  kuat  tekan  dari  bata  ringan CLC  dan  juga  nilai  serapan  airnya.Kemudian  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  (Bella, Rosmiyati  A;  Sinlae,  Astryana  M;  Pah,  Jusuf  J.  S.,  2016)  yang  meneliti  pengaruh  ukuran diameter pipa outlet foam generator terhadap kuat tekan dan serapan air bata ringan jenis CLC didapati  bahwa  penggunaan  variasi  ukuran  diameter  pipa  yang  semakin  besar  pada  foam generator  sebagai  aliran  keluarnya  foam  dalam  campuran  bata  ringan  cellular  lightweight concrete (CLC) mengakibatkan penurunan nilai kuat tekan dan peningkatan nilai serapan airnya. Penelitian-penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bata ringan CLC dengan kualitas yang lebih baik di mana memiliki densitas yang kecil dan kuat tekan yang besar.
Salah  satu  pabrik  pembuatan  bata  ringan  CLC  di  Kota  Kupang  adalah  PT.  BriKKoe  Jaya Perkasa.  Dalam  proses  pembuatannya  hanya  digunakan  satu  saringan  yaitu  saringan  no.  4 berukuran  4,75  mm.  Penggunaan  satu  saringan  ini  berkontribusi  positif  terhadap  berat  volume karena  menghasilkan  bata  ringan  yang  memiliki  berat  volume  yang  kecil  namun  berkontribusi negatif terhadap kuat tekan karena menghasilkan kuat tekan yang lebih kecil dibandingkan bata konvensional  pada  umumnya.  Selain  itu,  dari  hasil  penyaringan  pasir  menggunakan  saringan no.4  ini,  terdapat  agregat  sisa  yang  tertahan.  Agregat  sisa  yang  tertahan  ini  biasanya  dibiarkan begitu  saja  sehingga  untuk  memanfaatkan  agregat  sisa  ini  dan  juga  mencoba  inovasi  baru, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mencoba melakukan eksperimen menggunakan dua ukuran saringan dalam pembuatan bata ringan CLC yaitu menggunakan agregat berukuran lebih besar 4,75 mm (9,5 mm), 4,75 mm dan agregat berukuran lebih kecil dari 4,75 mm (2,36 mm). Ketiga  agregat  ini  (9.5  mm,  4,75  mm  dan  2.36  mm)  kemudian  dipasangkan  dengan  ukuran butiran agregat  yang lain (2,36 mm, 1,18 mm dan 0,60 mm) dengan persentase masing-masing agregat sebesar 50% dari berat total agregat. Alasan penggunaan ukuran butiran yang berbeda ini dimaksudkan  agar  terjadi  mekanisme  agregat  interlock  antar  agregat  yang  digunakan  sehingga dapat  meningkatkan  kuat  tekan  dari  bata  ringan  CLC.  Dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat mengetahui  komposisi  ukuran  butiran  agregat  yang  tepat  agar  mendapatkan  bata  ringan  CLC yang memiliki kuat tekan besar dan berat volume yang kecil.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Bata Ringan
Bata  ringan  adalah  bata  yang  memiliki  berat  jenis  (density)  lebih  ringan  daripada  bata  pada umumnya. Keunggulan bata ringan utamanya pada berat volumenya yang kecil, sehingga apabila digunakan  pada  bangunan  tinggi  (high  rise  building)  akan  dapat  mengurangi  berat  sendiri bangunan secara signifikan, yang selanjutnya berdampak pada perhitungan pondasi. Keuntungan lain dari bata ringan adalah memiliki nilai tahanan panas yang baik, memiliki tahanan suara yang baik serta tahan api. Sedangkan kelemahan bata ringan adalah nilai kuat tekanannya lebih kecil dibandingkan  dengan  bata  normal  sehingga  tidak  dianjurkan  penggunaannya  sebagai  elemen
struktural.. Terdapat 2 macam jenis bata ringan yaitu Autoclaved Aerated Concrete (AAC) atau juga  sering  disebut  AeratedLightweight  Concrete  (ALC)  dan  Cellular  Lightweight  Concrete (CLC).

## Bata ringan Cellular Lightweight Conrete (CLC)
Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC)  adalah  salah  satu  tipe  bata  beton  ringan  yang  diproduksi dengan  memasukkan  butiran  gelembung  udara  pada  campuran  mortar  beton,  di  mana  butiran udara  tersebut  harus  mampu  mempertahankan  struktur  gelembung  tersebut  selama  periode pengerasan (curing) tanpa menyebabkan reaksi kimia (Ardhyansyah, 2014). Campuran dari CLC antara lain semen, pasir, air, dan foam khusus yang begitu mengeras menghasilkan beton ringan yang  kuat  dengan  kandungan  jutaan  sel  atau  gelembung  udara  halus  dengan  ukuran  yang konsisten dan terdistribusi secara merata. CLC memiliki densitas antara 400 kg/m 3 hingga 1800 kg/m 3 .  Namun  untuk  pekerjaan  struktur,  densitas  CLC  yang  baik  untuk  digunakan  berkisar antara 1200 kg/m 3 hingga 1400 kg/m 3 (Tansajaya dan Nadia, 2008).

## Bahan Pembentuk Bata Ringan Cellular Lightweight Conrete (CLC)

## Semen
Arti  kata  semen  adalah  bahan  yang  mempunyai  sifat  adhesif  maupun  kohesif,  yaitu  bahan pengikat.  Semen  portland  adalah  semen  hidrolis  yang  dihasillkan  dengan  cara  menghaluskan klinker  yang  terutama  terdiri  dari  silikat-silikat  kalsium  yang  bersifat  hidraulis  bersama  bahan- bahan yang biasa digunakan, yaitu gypsum (Nugraha dan Antoni, 2007).

## Agregat
1. Agregat kasar
Agregat  kasar  adalah  agregat  yang  mempunyai  ukuran  butiran  besar  dengan  ukuran  butiran lebih besar dari 4,75 mm. Secara umum agregat kasar sering disebut sebagai kerikil, kericak, batu pecah, atau split (Tjokrodimulyo, 2007).
2. Agregat halus
Agregat halus (pasir) adalah agregat  yang berbutir halus dengan ukuran butirnya lebih kecil dari 4,75 mm. Pasir merupakan agregat halus  yang proses sejarah terbentuknya berasal dari peristiwa geologi yaitu proses beku, sedimen dan metamorf (Tjokrodimulyo, 2007).
3. Agregat campuran
Menurut Tjokrodimuljo (2007), agregat campuran adalah agregat hasil pencampuran agregat halus dan agregat kasar.

## Air
Air merupakan salah satu bahan terpenting dalam campuran bata ringan karena tanpa adanya air maka  pengikatan  reaksi  kimia  antara  material  penyusun  bata  ringan  antara  semen,  pasir  dan bahan  tambahan  (foam  agent)  tidak  dapat  terjadi.  Dalam  campuran  bata  ringan  air  memiliki peranan penting, semen tidak bisa menjadi pasta tanpa air. Air tidak hanya untuk hidrasi semen tetapi  juga  untuk  mengubahnya  menjadi  pasta  sehingga  betonnnya  lecak  (workable)  (Nugraha dan Antoni, 2007).

## Foam agent
Foam  agent  merupakan  zat  yang  mampu  memperbesar  volume  bata  beton  ringan  tanpa menambah berat dari beton ringan itu sendiri. Bahan pembentuk foam agent dapat berupa bahan alami  berupa  protein  dan  bahan  buatan  berupa  sintesis.  Foam  agent  yang  berasal  dari  bahan alami memiliki kepadatan 80 gram/liter dan dapat mengembang 12,5 kali. Foam ini relatif lebih
stabil  dan  memiliki  kekuatan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  foam  sintesis  (Tansajaya dan Nadia, 2008).

## Karakteristik Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC)

## Berat jenis (densitas)
Berat  jenis  merupakan  ukuran  kepadatan  dari  suatu  material  atau  sering  didefinisikan  sebagai perbandingan antara massa (m) dengan volume (v) (Mulyono, 2004). Secara matematis densitas dapat dirumuskan sebagai berikut:
= (1)
Di mana :
= Densitas (gr/cm 3 ) m = Massa benda uji (gr) v  = Volume benda uji (cm 3 )

## Kuat tekan
Kuat tekan suatu material didefinisikan sebagai kemampuan material dalam menahan beban atau gaya mekanis yang bekerja sampai terjadinya kegagalan (failure). Untuk mengetahui secara pasti kekuatan  bata  ringan,  dilakukan  pengujian  kuat  tekan.  Pada  mesin  uji  tekan,  benda  yang  akan diuji diletakkan dan diberi beban sampai benda runtuh, yaitu pada saat beban maksimum bekerja (Mulyono,  2004).  Untuk  mengetahui  besar  dari  kuat  tekan  bata  ringan  maka  digunakan persamaan matematis sebagai berikut:
= (2)
Di mana :
= Kuat tekan bata ringan (N/mm 2 ) P    = Beban maksimum (N) A   = Luas penampang benda uji (mm 2 )

## Mutu Bata Ringan CLC Berdasarkan Perbandingan Kuat Tekan terhadap Densitas
Ukuran  butiran  agregat  memiliki  pengaruh  terhadap  nilai  densitas  dan  kuat  tekan  bata  ringan CLC yang dihasilkan. Pengaruh ukuran butiran agregat terhadap nilai densitas bata ringan CLC yaitu  semakin  rendah  nilai  densitas  yang  dihasilkan  dari  bata  ringan  CLC  maka  semakin  baik mutu  bata  ringan  tersebut.  Lalu  sehubungan  dengan  pengaruh  ukuran  butiran  agregat  terhadap nilai  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  yaitu  semakin  besar  nilai  kuat  tekan  yang  diperoleh  dari  bata ringan  CLC  maka  semakin  baik  mutu  bata  ringan  tersebut.  Dari  hubungan  antara  nilai  densitas dan  kuat  tekan  yang  dihasilkan  dari  variasi  ukuran  butiran  agregat,  dapat  dinyatakan  dalam persamaan sebagai berikut untuk menghitung mutu dari bata ringan CLC :
Mutu BR = (3)
Di mana :
Mutu BR = Mutu bata ringan CLC (MPa cm 3 /gr) = Kuat tekan bata ringan CLC (MPa) = Densitas bata ringan CLC (gr/cm 3 )

## METODE PENELITIAN
Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini dibuat benda uji menggunakan cetakan dengan ukuran cetakan bata ringan cellular lightweight concrete (CLC) sebesar (P x L x T) 60 cm x 10 cm x 20 cm.

## Benda Uji Penelitian
Pada penelitian ini pengujian benda uji dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. Jumlah  benda  uji  pada  penelitian  ini  sebanyak  48  benda  uji  dengan  rincian  masing-masing  3 benda uji untuk setiap variasi ukuran butiran agregat untuk setiap jangka waktu perawatan pada pengujian kuat tekan dan berat volume dengan uraian seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Benda Uji Jenis Pengujian Kuat Tekan dan Berat Volume Total Waktu Curing (hari) 7 14 21 28 Variasi A agregat 1,18 mm < d mm ≤ 2,36 mm dan 4,75 mm < d mm ≤ 9,50 mm 3 3 3 3 12
Variasi B agregat 0,60 mm < d mm ≤ 1,18 mm dan 2,36 mm < d mm ≤ 4,75 mm 3 3 3 3 12
Variasi C agregat 0,30 mm < d mm ≤ 0,60 mm dan 1,18 mm < d mm ≤ 2,36 mm 3 3 3 3 12 Variasi D agregat d mm ≤ 4,75 mm 3 3 3 3 12 Total 48

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pemeriksaan Bahan

## Hasil pemeriksaan terhadap semen
Sebelum  digunakan,  semen  PCC  terlebih  dahulu  diamati  apakah  sudah  sesuai  persyaratan sebagai  material  bahan  bangunan  atau  tidak.  Setelah  diamati  secara  visual,  semen  PCC  yang digunakan  berwarna  abu-abu  dan  tidak  terdapat  gumpalan  sehingga  semen  dapat  digunakan sebagai bahan pengujian.

## Hasil pemeriksaan terhadap foam agent
Kondisi  ideal  foam  agent  untuk  digunakan  dalam  pembuatan  bata  ringan  CLC  yaitu  bening, tidak  berlumut  dan  tidak  berwarna.  Dari  hasil  dari  pegamatan  di  lapangan,  kondisi  foam  agent dapat digunakan sebagai penghasil busa pada pembuatan bata ringan CLC.

## Hasil pemeriksaan terhadap air
Untuk  membuat  bata  ringan  CLC  digunakan  air  yang  bersih,  tidak  mengandung  lumpur  dan minyak  sesuai  dengan  persyaratan  air  bersih.  Air  pada  Laboratorium  Jurusan  Teknik  Sipil Universitas  Nusa  Cendana  dan  pada  Workshop  PT.  BriKKoe  Jaya  Perkasa  telah  memenuhi persyaratan air bersih sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

## Hasil pemeriksaan terhadap agregat
Agregat yang digunakan dalam penelitian ini adalah agregat berupa pasir alami yang berasal dari quarry  Takari,  Kabupaten  Kupang.  Pemeriksaan  terhadap  agregat  bertujuan  untuk  mengetahui karakteristik  agregat  yang  digunakan.  Pemeriksaan  karakteristik  ini  meliputi  berat  jenis  dan
penyerapan,  gradasi  butiran,  kadar  air  dan  kadar  lumpur  yang  terdapat  dalam  agregat  yang digunakan.
Hasil pemeriksaan terhadap agregat seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Rekapan Pemeriksaan Agregat NO Jenis Pengujian Parameter Syarat Hasil pengujian variasi A B C D 1. Berat Jenis dan Penyerapan Berat Jenis (SSD) 2,5-2,7  2,68 2,69 2,67 2,58 2. Analisis Saringan Modulus Kehalusan Butiran 1,5-3,8  5,00 4,00 3,00 2,45 3. Kadar Air (%) - - 0,88 1,40 2,25 3,17 4. Kadar Lumpur (%) - ≤ 5% 0,64 0,78 1,06 4,03

## Berat volume bata ringan CLC dengan variasi ukuran butiran agregat
Pengujian  berat  volume  dimaksud  adalah  untuk  mencari  nilai  berat  jenis  (densitas)  dari  bata ringan  CLC  yang  dibuat  dengan  menggunakan  variasi  ukuran  butiran  agregat  sebagai  bahan campurannya.  Pengujian  berat  volume  bata  ringan  CLC  ini  dilakukan  selama  masa  perawatan benda  uji  pada  umur  7,  14,  21,  dan  28  hari.  Hasil  perhitungan  densitasnya  seperti  yang ditampilkan pada tabel 3 dan gambar 1.
Tabel 3. Hasil Pengujian Densitas Rata-rata Bata Ringan CLC
No  Variasi Ukuran Butiran Agregat (mm) Berat Volume Rata-rata (gr/cm 3 ) pada Umur Perawatan (hari) 7 14 21 28 1 A 1,18 < d ≤ 2,36 dan 4,75 < d ≤ 9,50 0.544 0.510 0.450 0.435 2 B 0,60 < d ≤ 1,18 dan 2,36 < d ≤ 4,75 0.634 0.582 0.544 0.516 3 C 0,30 < d ≤ 0,60 dan 1,18 < d ≤ 2,36 0.582 0.570 0.549 0.517 4 D d ≤ 4,75 0.656 0.607 0.575 0.559
Berdasarkan data pada tabel 3 dan gambar 1 dapat dilihat bahwa berat volume rata-rata dari bata ringan  CLC  untuk  masing-masing  variasi  ukuran  butiran  agregat  yang  digunakan  selalu mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi selama umur perawatan 7, 14, 21 dan 28 hari.
Bata  ringan  CLC  yang  dibuat  dengan  variasi  A  mengalami  penurunan  berat  volume  rata-rata dengan nilai densitas tertinggi terdapat pada umur perawatan 7 hari sebesar 0,544 gr/cm 3 . Untuk nilai densitas terkecil sebesar 0,435 gr/cm 3 terdapat pada umur perawatan 28 hari.
Penurunan nilai densitas ini juga berlaku untuk variasi B dan variasi C, di mana untuk variasi B memiliki  nilai  densitas  tertinggi  pada  umur  perawatan  7  hari  sebesar  0,634  gr/cm 3 dan  nilai densitas terkecil pada umur perawatan 28 hari sebesar 0,516 gr/cm 3 . Begitupun untuk variasi C yang memiliki nilai densitas terbesar 0,582 gr/cm 3 pada umur perawatan 7 hari dan nilai densitas terkecil sebesar 0,517 gr/cm 3 pada umur perawatan 28 hari.
Hasil  pengujian  nilai  densitas  untuk  bata  ringan  CLC  yang  menggunakan  satu  ukuran  ayakan yaitu  variasi  D  dengan  ukuran  butiran  agregat  d ≤ 4,75  juga  mengalami  penurunan.  Penurunan ini terlihat di mana  nilai densitas tertinggi  yaitu  0,656 gr/cm 3 pada umur  perawatan 7 hari dan nilai densitas terendah pada umur perawatan 28 hari sebesar 0,559 gr/cm 3 .

## Kuat tekan bata ringan CLC dengan variasi ukuran butiran agregat
Pengujian  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  dimaksud  untuk  mengetahui  seberapa  besar  beban  yang dapat diterima oleh bata ringan CLC yang dibuat dengan variasi ukuran butiran agregat sebagai bahan  campurannya.  Pengujian  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  ini  dilakukan  selama  masa perawatan  benda  uji  pada  umur  7,  14,  21,  dan  28  hari.  Hasil  dari  perhitungannya  seperti  yang ditampilkan pada tabel 4 dan gambar 2.
Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Rata-rata Bata Ringan CLC
No  Variasi Ukuran Butiran Agregat (mm) Kuat Tekan Rata-rata (MPa) pada Umur Perawatan (hari) 7 14 21 28 1 A 1,18 < d ≤ 2,36 dan 4,75 < d ≤ 9,50 0.425 0.597 0.608 0.669 2 B 0,60 < d ≤ 1,18 dan 2,36 < d ≤ 4,75 0.597 0.675 0.808 0.892 3 C 0,30 < d ≤ 0,60 dan 1,18 < d ≤ 2,36 0.525 0.742 0.753 0.797 4 D d ≤ 4,75 0.719 0.753 0.842 0.897
Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam tabel 4 dan gambar 2, nilai kuat tekan bata ringan  CLC  untuk  masing-masing  variasi  ukuran  butiran  agregat  yang  digunakan  selalu mengalami  peningkatan.  Peningkatan  nilai  kuat  tekan  ini  terjadi  selama  umur  perawatan  benda uji pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.
Kuat tekan bata ringan CLC dengan variasi ukuran butiran agregat ini semuanya memiliki nilai kuat tekan terkecil pada umur perawatan 7 hari dan memiliki nilai kuat tekan terbesar pada umur perawatan  28  hari.  Hal  ini  berlaku  untuk  masing-masing  variasi  ukuran  butiran  agregat  yang digunakan.
Untuk variasi A nilai kuat tekan terkecil yaitu 0,425 MPa untuk umur perawatan 7 hari dan nilai kuat tekan terbesar yaitu 0,669 MPa untuk umur perawatan 28 hari. Tren ini juga berlaku untuk variasi  B  dan  variasi  C  di  mana  nilai  kuat  tekan  terkecil  pada  umur  perawatan  7  hari  secara berturut-turut  yaitu  0,597  MPa  dan  0,525  MPa,  sedangkan  nilai  kuat  tekan  terbesar  pada  umur perawatan 28 hari secara berturut-turut yaitu 0,892 MPa dan 0,797 MPa.
Kenaikan  nilai  kuat  tekan  juga  terjadi  selama  masa  perawatan  untuk  bata  ringan  CLC  yang menggunakan  satu  ukuran  saringan  yaitu  variasi  D.  Nilai  kuat  tekan  variasi  D  untuk  umur perawatan 7 hari senilai 0,719 MPa dan pada umur perawatan 28 hari nilai kuat tekannya sebesar 0,897 MPa.

## Pengaruh variasi ukuran butiran agregat terhadap mutu bata ringan CLC berdasarkan perbandingan kuat tekan terhadap densitas
Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa  variasi  ukuran  butiran  yang  digunakan  berkontribusi positif  pada  nilai  bata  ringan  CLC  yang  dihasilkan,  tetapi  berkontribusi  negatif  pada  nilai  kuat tekan  bata  ringan  CLC  tersebut.  Hal  ini  membuat  perlunya  analisis  lanjutan  untuk  mengetahui pengaruh  variasi  ukuran  butiran  agregat  tersebut  berkontribusi  terhadap  mutu  dari  bata  ringan CLC.  Setelah  diketahui  mutunya  lalu  dibandingkan  untuk  mengetahui  variasi  ukuran  butiran agregat  mana  yang  memiliki  mutu  terbaik  berdasarkan  perbandingan  kuat  tekan  terhadap densitas, di mana memiliki nilai densitas yang kecil  dan nilai kuat tekan yang besar.
Untuk mengetahui pengaruh dari variasi ukuran butiran agregat terhadap mutu bata ringan CLC, maka hasil penelitian yang diperoleh yaitu densitas dan kuat tekan akan ditampilkan pada tabel 6 berikut. Hal ini untuk memudahkan menganalisis nilai dari mutu bata ringan CLC yang dihitung menggunakan  persamaan  3.  Pada  tabel  5  ini  hanya  akan  ditampilkan  hasil  dari  pengujian densitas dan kuat tekan bata ringan CLC untuk umur perawatan 28 hari.
Tabel 5. Pengaruh variasi ukuran butiran agregat halus terhadap kinerja bata ringan CLC No Variasi Ukuran Butiran Agregat (mm) Berat Volume (gr/cm 3 ) Umur Perawatan 28 Hari Kuat Tekan (MPa) Umur Perawatan 28 hari Mutu Bata Ringan (MPa cm 3 /gr) 1. A 1,18 < d ≤ 2,36 dan 4,75 < d ≤ 9,50 0.435 0.669 1,537 2. B 0,60 < d ≤ 1,18 dan 2,36 < d ≤ 4,75 0.516 0.892 1,728 3. C 0,30 < d ≤ 0,60 dan 1,18 < d ≤ 2,36 0.517 0.797 1,542 4. D d ≤ 4,75 0.559 0.897 1,604
Gambar 3. Grafik Mutu Bata Ringan CLC dengan Variasi Ukuran Butiran Agregat
Dilihat  dari  tabel  5  dan  gambar  3  di  atas,  dapat  diketahui  besaran  nilai  mutu  dari  bata  ringan CLC yang dihasilkan pada umur perawatan 28 hari. Nilai mutu dari yang terkecil yaitu variasi A (1,537  MPa  cm 3 /gr),  diikuti  variasi  C  (1,542  MPa  cm 3 /gr),  kemudian  variasi  D  yang menggunakan satu ukuran saringan (1,604 MPa cm 3 /gr), dan variasi dengan nilai mutu terbesar berdasarkan perbandingan kuat tekan terhadap densitas yaitu variasi B (1,728 MPa cm 3 /gr).
Berdasarkan penjelasan  di atas, dapat disimpulkan bahwa dari salah satu  variasi ukuran butiran agregat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variasi B (0,60 < d ≤ 1,18 dan 2,36 < d ≤ 4,75) memiliki mutu terbaik berdasarkan perbandingan kuat tekan terhadap densitas jika dibandingkan dengan variasi ukuran butiran agregat lain yang digunakan dalam penelitian ini termasuk variasi D (d ≤ 4,75)  yang menggunakan satu saringan dalam proses produksi bata ringan CLC. Hal ini berarti  ukuran  butiran  agregat  dari  variasi  B  dapat  dianjurkan  untuk  sebagai  campuran  dalam pembuatan  bata  ringan  CLC  di  mana  dapat  menghasilkan  bata  ringan  CLC  dengan  mutu  yang lebih baik karena memiliki nilai densitas yang kecil dan nilai kuat tekan yang besar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa  hasil  pengujian,  maka  penulis  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Nilai kuat tekan bata ringan CLC yang dibuat menggunakan beberapa variasi ukuran butiran agregat selalu mengalami peningkatan selama masa perawatan 7, 14, 21 dan 28 hari untuk masing-masing variasi.
2. Nilai  berat  volume  bata  ringan  CLC  yang  dibuat  menggunakan  beberapa  variasi  ukuran butiran  agregat  selalu  mengalami  penurunan  selama  masa  perawatan  7,  14,  21  dan  28  hari untuk masing-masing variasi.
3. Penggunaan  variasi  ukuran  butiran  agregat  yang  menggunakan  2  pasang  saringan  dalam penelitian  ini  yaitu  variasi  A,  variasi  B  dan  variasi  C  memiliki  kinerja  yang  positif.  Hal  ini menyangkut keringanan bata yang dihasilkan karena memiliki nilai densitas yang lebih kecil daripada bata ringan yang hanya menggunakan satu ukuran saringan.
4. Penggunaan  variasi  ukuran  butiran  agregat  yang  menggunakan  2  pasang  saringan  dalam penelitian  ini  berkontribusi  negatif  terhadap  kinerja  bata  ringan  CLC.  Hal  ini  menyangkut kuat  tekannya  karena  nilai  kuat  tekan  yang  dihasilkan  memiliki  nilai  yang  lebih  kecil daripada bata ringan yang hanya menggunakan satu ukuran saringan.
5. Perhitungan  nilai  mutu  bata  ringan  CLC  berdasarkan  perbandingan  kuat  tekan  terhadap densitas pada umur perawatan 28 hari didapat variasi dengan mutu terbaik dari yang terbesar
secara berturut-turut yaitu variasi B sebesar 1,728 MPa cm 3 /gr, variasi D sebesar 1,604 MPa cm 3 /gr,  variasi  C  sebesar  1,542  MPa  cm 3 /gr,  dan  variasi  A  sebesar  1,537  MPa  cm 3 /gr. Dengan  demikian  variasi  B  merupakan  variasi  yang  memiliki  nilai  mutu  terbaik  dalam penelitian ini.

## SARAN
Dari hasil penelitian yang diperoleh, ada beberapa hal yang penulis sarankan yaitu:
1. Disarankan agar menggunakan variasi B dalam campuran pembuatan bata ringan CLC apabila ingin menghasilkan bata ringan CLC dengan mutu terbaik.
2. Perlu  adanya  penelitian  lanjutan  dengan  menggunakan  variasi  ukuran  butiran  agregat  yang berbeda dengan komposisi campuran yang lebih beragam untuk mencari bata ringan dengan nilai kuat tekan besar dan densitas yang kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhyansyah,  M.  2014.  Studi  Pembuatan  Bata  Ringan  CLC  (Cellular  Lightweight  Concrete) dengan Kadar Fly Ash Batu Bara Sebagai Substitusi Parsial Semen. Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Riau : Pekan Baru
Bella,  Rosmiyati  A;  Sinlae,  Astryana  M;  Pah,  Jusuf  J.  S.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Diameter Pipa Outlet Foam Generator terhadap Kuat Tekan dan Serapan Air Bata Ringan Jenis CLC. Jurnal Teknik Sipil , 5 (2), 163-174.
Hunggurami, Elia; Bunganaen, Wilhelmus; Muskanan, Richardo Y. (2014). Studi Eksperimental Kuat  Tekan  dan  Serapan  Air  Bata  Ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  dengan  Tanah Putih sebagai Agregat. Jurnal Teknik Sipil , 3 (2), 125-136.
Mulyono, Tri. 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta : Penerbit Andi
Nugraha, P dan Antoni. 2007. Teknologi Beton. Yogyakarta : Penerbit Andi
Tansajaya,  A  dan  Nadia,  K.  2008.  Studi  Pembuatan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC) dengan Menggunakan Beberapa Foam Agent. Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Kristen Petra, Surabaya
Tjokrodimulyo, K. 2007. Teknologi Beton. Yogyakarta : Penerbit Nafiri